580 



ten Gliedern bestehen. Das letzte bestelit aus 4 Teilen, von denen 

 jeder in der Richtung der dreizilbb'gen Sym. A. entwickelt ist. Fig. 4. 

 T. X. Der Kristall wiicbst in der Ricbtung der dreizilhligen S-Acb- 

 sen und dennocb entstebt eine in der Ricbtung der vierziibligen 

 S. A. entwickelte Saule. Abnlicb (Fig. 1. T. IX.) wird die Acbse des 

 starksten Waebstums durcb kleine Flacben von der Form (211) 

 abgestumpft. Normale von 112: [001] oo'' 16'. An Stelle der stump- 

 feren 113, tritt die Fl. 112— 113 : [001] (25° 14') auf. Bei gleicbmaCi- 

 gem Wacbstum miifite die Form bald verscbwinden. Offenbar wird 

 bier der SubstanziiberscbuC bei Beriibrung mit dem Kristall momen- 

 tan bis zur Erreicbung des metastabilen Gleicbgewicbtszustandes 

 der Losung ausgescbieden, bei welcbem der Kristall langsam (in 

 die Breite) wiicbst. Mit Abkiihlung, bezw. Verdunstung wiederbolt 

 sicb derselbe ProzeB. Vergl. Somm erf eldt i). Dieser biilt die Un- 

 stetigkeit des Waebstums fiir eine Bedingung der Bildung von 

 Adsorptionen. Miers-) bat eine solcbe Unstetigkeit direkt u. d. M. 

 verfolgen konnen. 



Die Kristallform der aus eisencbloridbaltiger Losung erbaltenen 

 Kristalle ist gewubnlicb der unter 3) S. 578 bescbriebenen abnlicb. 

 Da(5 es keine Wtirfel sind. bat scbon Jobnsen beobacbtet. Sie 

 njibern sicb aber mancbmal sebr der Wurfelform. 



2. Das optische Verhalten der Kristalle. 



Die aus mit Metallcblorid versetzten Losungen ausgesebiedenen 

 Kristalle sind meist doppelbrecbend. Die Doppelbrechung wird den 

 Einlagerungen von Scbwermetallsalz zugescbrieben. (Retgers, 

 Jobnsen; Roozeboom neigte mebr zu der Annabme von Span- 

 nungsdoppelbrecbung). 



Ist die zuffefufirte Meno-e des Losungsgenossen klein. so ist nur 

 der erste Kristallkeim doppelbrecbend und iiuBerst baufig kommt 

 es vor. dafi isotrope und doppelbrecbende Partien miteinander ab- 

 wecbseln. AUe aus CdClg-: auch FeCls-baltigen Losung erbaltenen 

 Kristalle zeigen dasselbe opt. Verbalten, d. i.: den Zerfall in 6 opt. 



') a. a. 0. 



*) Note on the crystallisation of potassiara bichromate Min. Mag. 1908 Vol. XV. 



